J J J U U U R R R N N N A A A L L L M M M A A A H H H A A A S S S I I I S S S W W W A A A P P P T T T K K K P P P A A A R R R E E E N N N T T T A A A S S S
M APPING R ESEARCH W ASTE F ILTER C IGARETTE B UTTS A S A S UBSTITUTE F OR C OARSE A GGREGATE I N C ONCRETE B Y T HE M ETHOD O F S YSTEMATIC

## L ITERATURE R EVIEW

## P EMETAAN R ISET L IMBAH F ILTER P UNTUNG R OKOK S EBAGAI P ENGGANTI A GREGAT K ASAR B ETON D ENGAN M ETODE S YSTEMATIC L ITERATURE R EVIEW
Thofan Agung Wibowo 1 , Anisah 2 , M. Agphin Ramadhan 3
123 Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Negeri Jakarta Gedung L Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun (13220),
Telp. (62-21) 4890046
e-mail: thopanlampard@gmail.com, anisah75.awi@gmail.com, agphin@unj.ac.id

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  mapping  of  research  related  to  cigarette  butts  filter  waste  as  coarse aggregate  for  making  concrete  according  to  its  category.  This  study  uses  systematic  literature  review techniques  to  conduct  research  by  analyzing  the  literature.  Literature  collection  is  done  by  searching  several digital libraries by entering a search string that has been made based on the research queation with publication limits  between  2011-2020.  The  results  showed  that  from  182  literature  obtained  4  of  them  were  suitable  for analysis.  Based  on  the  4  literatures,  it  is  known  that  normal  concrete  and  lightweight  concrete  are  produced from  cigarette  butts  filter  waste.  The  concrete  that  is  most  often  made  is  normal  concrete  and  the  best compressive strength value that can be produced is 29.6 MPa with a cigarette butt filter waste mixture of 0.1% of  the  concrete  density.  The  best  quality  produced  is  medium  quality  with  K  300.84  and  is  included  in  the category of structural concrete.
Keywords : research mapping, waste, cigarette butts filters, concrete, systematic literature review

## PENDAHULUAN
Pada  era  modern  saat  ini  berbagai  bidang  kehidupan  mengalami  perubahan  yang  semakin  maju  dan membuat  aktivitas  manusia  lebih  mudah  dan  cepat.  Seperti  halnya  di  bidang  konstruksi  bangunan,  yang semakin inovatif dalam perkembangan bahan-bahan bangunan, terutama beton. Beton pada dasarnya tercipta dari proses percampuran semen, agregat dan air (Candra dkk, 2019). Sifat beton yaitu padat dan memiliki sifat kedap  terhadap  air  yang mempengaruhi  berat  jenis  beton itu  sendiri.  Menurut  SNI  03-2847-2002,  beton  bagi menjadi  3 golongan  berdasarkan  berat  satuan  yaitu,  beton  ringan  dengan  berat  satuan  <  1.900  kg/m³, beton normal dengan berat satuan 2.200 kg/m³ – 2.500 kg/m³,dan  beton berat dengan berat satuan > 2.500 kg/m³.
Setiap perkembangan teknologi pasti memiliki hal positif maupun negatif, dalam teknologi pembuatan beton memilik dampak positif, yaitu beton lebih kuat dan lebih ringan sesuai dengan berat jenis dan fungsinya. Tidak  hanya  memiliki  sisi  positif,  beton  juga  memiliki  sisi  negatif  seperti  kerusakan  alam  yang  semakin  masif karena bahan dari penyusun beton itu sendiri. Agregat yang umum digunakan sebagai material penyusun beton berasal dari sumber daya alam yang terus menerus dieksploitasi, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang semakin meningkat. Data yang di miliki Bappeda DKI Jakarta tahun 2004, limbah padat yang dihasil oleh DKI Jakarta mencapai 10.220 ton/hari. Limbah padat itu terdiri dari limbah industri, perumahan, dan pertanian termaksud limbah padat yang berasal dari aktivitas pembangunan konstruksi.  Limbah konstruksi ialah material yang sudah tidak dimanfaatkan lagi yang di peroleh dari kegiatan konstruksi (Franklin, 1998).
J J J U U U R R R N N N A A A L L L M M M A A A H H H A A A S S S I I I S S S W W W A A A P P P T T T K K K P P P A A A R R R E E E N N N T T T A A A S S S V V V o o o l l l 7 7 7 N N N o o o . . . 1 1 1 J J J a a a n n n - - - J J J u u u n n n i i i 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1 1 1
DOI: 10.37304/parentas.v7i1.2457 Menurut Asroni (2010), beton dibuat dengan cara mengeras campuran semen, air, agregat halus  (pasir) dan  agregat  kasar  (batu  pecah).  Terkadang  campuran  bahan  lain  (admixture)  ditambahkan  untuk memperbaikinya  kualitas  beton.  Menurut  Mulyono  (2004),  tujuan  penggunaan  agregat  sebagai  bahan penyusun beton karena memilik fungsi sebagai penghasil kekuatan pada beton, mengurangi susut pengerasan beton dan beton akan memiliki gradari yang baik. Metode untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam sebagai  material  penyusun  beton  dengan  cara  pemanfaatan  limbah  yang  tidak  terpakai  untuk  di  jadikan alternatif material yang digunakan. Salah satu limbah yang dapat di manfaatkan adalah limbah filter puntung rokok. Limbah filter puntung rokok dipilih sebagai material penyusun beton karena limbah ini banyak terbuang tanpa  dimanfaatkan  kembali.  Mengingat  perokok  aktif  Indonesia  merupakan  yang  terbesar  di  ASEAN  yang menyumbang 34% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2018 (SEATCA, 2018). Banyaknya jumlah perokok di Indonesia menunjukkan banyaknya limbah filter rokok yang dihasilkan. Dengan adanya pengelolahan limbah puntung  rokok ini  diharapkan  akan mengurangi limbah  puntung  rokok  yang dihasilkan  oleh  konsumen rokok. Filter puntung rokok juga memiliki berat jenis yang sangat ringan yang membuat beton akan mengurangi berat jenis beton itu sendiri (Candra dkk, 2019). Kandungan dalam filter putung rokok terdapat Nikotin (C10H14N2) yang  bergunakan  sebagai  antikorosi  (Olin,  2019)  dan  terdapat  juga  kandungan  n80  yang  memiliki  manfaat untuk  memproteksi  baja  dari  karat  sehingga  sesuai  sebagai  bahan  tambahan  pembuatan  beton  (Jun  Zhao, 2010).
Penelitian  terkait  dengan  penggunaan  limbah  filter  puntung  rokok  sebagai  material  bahan  bangunan telah  banyak  dilakukan.  Dengan  jenis  beton  yang  dihasilkan  dengan  formulasi  terbaik  yang  didapatkan. Banyaknya  macam-macam  beton  yang  dibuat  dengan  menggunakan  limbah  filter  puntung  rokok,  diperlukan adanya  pemetaan riset  yang mengenai  pengolahan  limbah  filter  puntung  rokok  menjadi material  pembuatan beton. Selain pemetaan jenis beton, perlu juga dilakukan pengelompokan campuran dan mutu beton terbaik, yang  digunakan  secara  maksimal  dalam  produksi  beton  dengan  limbah  filter  puntung  rokok.  Oleh  karena  itu perlu  dilakukan  klasifikasi  pemanfaatan  limbah  filter  puntung  rokok  sebagai  agregat  untuk  pembuatan  beton agar lebih mudah dalam mendapatkan metode terbaik yang hasil akhirnya berupa laporan data statistik yang ditulis  dalam bentuk  diagram.  Dalam  penelitian ini,  literatur  digunakan  sebagai  data. Literatur dapat  diunduh dari berbagai digital library yang tersedia seperti Google Scholar, EBSCO, Sciendirect, Elsiver,dan Researchgate.
Berdasarkan  permasalahan  yang  ada,  penelitian  ini  akan  melakukan  penelitian  yaitu  pemetaan  riset limbah  filter  puntung  rokok  sebagai  pengganti  agregat  dalam  pembuatan  beton.    Metode  literature  review yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode systematic literature review.  Systematic literature review dipilih  karena  metode  ini  banyak  digunakan  dan  merupakan  metode  penelitian  terbaik  dalam  studi  sejenis. Penelitian  ini  juga menggunakan  literatur  yang  diterbitkan dalam  10  tahun  terakhir  sebagai  bahan  penelitian pemetaan limbah filter puntung rokok sebagai pengganti agregat dalam pembuatan beton.

## METODELOGI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  dengan  menggunakan  metode systematic  literature review . Metode systematic literature review dilakukan dengan melakukan literature dari berbagai penelitian relevan yang telah di publikasi sebelumnya dengan menggunakan tahapan planning, conducting , dan reporting .
Semua  literatur  yang  berkaitan  dengan  filter  rokok  dijadikan  sebagai  sumber  data  penelitian  yang  dipilih. Literatur  yang  dipilih  untuk  penelitian  harus  sesuai  dengan  kriteria  yang  telah  ditentukan.  Data  yang  digunakan dalam rentang waktu 2011-2020, diperoleh melalui situs Google Scholar, EBSCO, Sciendirect, Elsiver, Researchgate . Data yang digunakan hanya berhubungan dengan limbah filter puntung rokok sebagai agregat beton.
Dalam mencapai tujuan penelitian, terdapat 6 rumusan masalsah.  Rumusan masalah ini membantu untuk mengumpulkan semuainformasi yang dibutuhkan dalam menganalisa:
 (RQ1) Apa macam-macam beton yang menggunakan campuran limbah filter puntung rokok sebagai agregat kasar?
 (RQ2) Berapa campuran yang baik dari limbah filter puntung rokok dalam pembuatan beton?
 (RQ3) Berapa mutu beton yang dihasilkan dari limbah filter puntung rokok?
 (RQ4) Apa tipe beton untuk struktur dengan menggunakan limbah filter puntung rokok?
J J J U U U R R R N N N A A A L L L M M M A A A H H H A A A S S S I I I S S S W W W A A A P P P T T T K K K P P P A A A R R R E E E N N N T T T A A A S S S V V V o o o l l l 7 7 7 N N N o o o . . . 1 1 1 J J J a a a n n n - - - J J J u u u n n n i i i 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1 1 1
DOI: 10.37304/parentas.v7i1.2457
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  laman  dari digital  library yang  sudah  disebutkan  seperti Google Scholar, EBSCO, Sciendirect, Elsiver, dan Researchgate dalam pencarian makalah terkait. Format data yang di dapat berupa .pdf yang di dapat dari kegiatan pengunduhan dalam digital library di atas.
Pada pencarian yang  dilakukan harus  sesuai  dengan aturan  yang  sudah dibuat  sebelumnya  dengan tahun penerbitan yang sudah di buat dan bahasa artikel yang dicari. Demikian juga dengan search string yang telah dibuat dengan berdasarkan RQ ( research question ) yang sudah ditentukan yang bersifat konsisten dengan menggunakan digital library yang digunakan.
Search  string yang  akan  digunakan:  ( cigarette  butts  filter  waste OR Cigarette  filter )  AND (concrete OR lightweight concrete OR normal concrete OR heavy concrete OR mass concrete OR ferro-cement OR fiber concrete ). Untuk menentukan dokumen literatur yang akan di analisis datanya dalam penelitian yang akan dilakukan harus  sesuai  dengan  kriteria  yaitu  kriteria  inklusi  dan  ekslusi.  Kriteria  ini  meliputi:  literatur  yang  dibatasi penerbitannya dari tahun 2011-2020, menggunakan Bahasa inggris dalam penulisannya, literatur yang membahas tentang  ringkasan  limbah  filter  puntung  rokok.  Sedangkan  untuk  kriteria  ekslusi  meliputi:  literatur  yang  dibatasi penerbitannya  sebelum  tahun  2011  dan  setelah  2020,  tidak  menggunakan  Bahasa  inggris  dalam  penulisannya, literatur yang tidak membahas tentang ringkasan limbah filter puntung rokok.
Literatur  yang  didapat  berdasarkan  dengan  kriteria  yang  sudah  ditentukan  diatas  tersebut  kemudian dilakukan dengan mengindentifikasikan terhadap literatur  yang dipakai dan selanjutnya dengan memproses  data ekstraksi yang hasilnya akan memenuhi dari RQ ( research question ) yang telah dibuat sebelumnya.

## PEMBAHASAN
Dari 4 literatur yang telah di analisis, diperoleh 2 jenis beton yang menggunakan limbah filter puntung rokok,  2  jenis  beton  itu  adalah  beton  normal  dan  beton  ringan.  Dari  2  jenis  beton  tersebut  di  peroleh  dari campuran  kandungan  limbah  filter  puntung  rokok,  beton  normal  menggunakan  campuran  limbah  filter puntung  rokok  dengan  jumlah  kandungan  0%-0,83%  dari  berat  jenis  beton,  sedang  kan  beton  ringan menggunakan campuran limbah filter puntung rokok dengan jumlah kandungan rata-rata 10,3% dari berat jenis beton yang dibuat. Dari literatur itu di peroleh mutu beton dari campuran limbah filter puntung rokok, beton normal  didapat  nilai  kuat  tekan  beton  optimum  adalah  38  MPa,  sedang  kan  beton  ringan  didapat  nilai  kuat tekan  sebersar  9,85  MPa.  Dari  4  literatur  yang  telah  di  analisis  juga,  diperoleh  2  mutu  beton  yang  berbeda menggunakan limbah filter puntung rokok, 2 mutu beton itu adalah mutu sedang dengan dengan 20 - 35 MPa dan  K250  -  K400  masuk  dalam  kategori  beton  struktural  dan  mutu  rendah  dengan  <  20  MPa  dan  K-B0  (Nol) masuk dalam kategori beton non struktural.

## HASIL PENELITIAN
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian
J J J U U U R R R N N N A A A L L L M M M A A A H H H A A A S S S I I I S S S W W W A A A P P P T T T K K K P P P A A A R R R E E E N N N T T T A A A S S S V V V o o o l l l 7 7 7 N N N o o o . . . 1 1 1 J J J a a a n n n - - - J J J u u u n n n i i i 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1 1 1
DOI: 10.37304/parentas.v7i1.2457
Gambar  tersebut  menunjukkan  proses  pencarian  untuk  39  literatur  yang  dipilih.  Identifikasi  atau pencarian dilakukan pada digital library yang telah ditentukan yaitu Google Scholar, EBSCO, Sciendirect, Elsiver, Researchgate,dan  IEEE  eXplore  dengan  menggunakan  Search  string  yang telah  dirancang  sebelumnya.  Search string yang digunakan di setiap digital library konsisten seperti yang dibuat sebelumnya, yaitu (cigarette butts filter waste OR Cigarette filter) AND (concrete OR lightweight concrete OR normal concrete OR heavy concrete OR mass concrete OR ferro-cement OR fiber concrete). Saat melakukan pencarian di digital library, ditemukan 182 literatur Inggris yang cocok dengan pencarian ini.
Dari  182  literatur  yang  ditemukan  menurut  hasil  pencarian,  literatur  tersebut  diseleksi  kembali  sesuai dengan judul penelitian yang relevan, yaitu limbah filter puntung rokok sebagai agregat kasar beton didapatkan 15 literatur yang terkait dengan 15 literatur tersebut, Tidak semua memiliki muatan atau pembahasan terkait dengan muatan yang akan diteliti, sehingga perlu dilakukan pengkajian kualitas dari 15 litaretur tersebut.
Literatur  yang  terkait  dengan  judul  kemudian  ditinjau  dan  dianalisis  berdasarkan  abstrak  dan  isi literatur.  Dari  15  literatur  yang  direview  dan  dianalisis  berdasarkan  abstrak,  ditemukan  literatur  yang  sesuai dengan topik yang diteliti, sebanyak 4 literatur yang tercantum sesuai isinya. dari 4 literatur tersebut semuanya berasal dari jurnal internasional.

## RQ1: Macam- Macam Beton
Rumusan masalah  RQ1  mengenai  tentang macam-macam beton  yang  menggunakan  campuran limbah filter puntung rokok. Tabel 1 menunjukan pengelompokan macam-macam beton.
Dari  Tabel  1  terlihat  bawah  beton  normal  merupakan  kategori  macam-macam  beton  tertinggi  dalam penelitian.  Hal ini  menunjukan  kebanyakan peneltian  saat ini lebih  tertarik di  beton  normal  dibanding  beton yang  lain.  Selanjutnya,  beton  ringan  menjadi  macam  beton  lainnya  yang  digunakan  dalam  1  literatur. Kesimpulan  dari  RQ1  menunjukan  bahwa  penelitian  yang  banyak  diminati  untuk  studi  kasus  beton  yang menggunakan campuran limbah filter puntung rokok pada 10 tahun terakhir adalah beton normal.
Tabel 1.Kategori Macam-Macam Beton Kategori Definisi Paper Penelitian Jumlah Beton Normal beton  yang  memiliki  berat  isi berkisar  (2200-2500)  kg/m3.  Beton yang  di  hasilkan  dalam  ketiga literatur ini (Luo, dkk., 2019), (Shruti,  dkk.,  2018), (Richardson, Alan. 2012) 3 Beton Ringan Berat  jenisnya  tak  lebih  dari  1900 kg/m3. (Agata, dkk., 2019) 1
Sumber: Data Olahan (2021)

## RQ2: Campuran Pembuatan Beton
Rumusan  masalah  RQ2  mengenai  tentang  campuran  pembuatan  beton  yang  menggunakan  campuran limbah filter puntung rokok. Tabel 2 menunjukan pengelompokan campuran pembuatan beton.
Dalam  hasil  ekstraksi  ditemukan  bahwa  dari  4  literatur  memiliki  perbedaan  dalam  menggunakan campuran  limbah  filter  puntung  rokok  pembuatan  beton.  Pada  literatur  pertama  dengan  penulis  Luo,  dkk. (2019)  menggunakan  campuran  beton  dengan  kandungan  0%,  0,21%,  0,313%,  0,417%,  0,52%,  0,63%,dan 0,83%.  Pada  literatur  kedua  dengan  penulis  Agata,  dkk.  (2019)  menggunakan  campuran  beton  dengan kandungan  10,3  %.  Pada  literatur  ketiga  dengan  penulis  Shruti,  dkk.  (2018)  menggunakan  campuran  beton dengan  kandungan  0%,  0,1%,  dan  0,25%.  Pada  literatur  ke  empat  dengan  penulis  Richardson,  Alan  (2012) menggunakan campuran beton dengan kandungan 0,13% dan 0,11%. Hasil penelitian dari RQ2 ini menunjukan bahwa tidak ada ketentuan khusus dalam menentukan besarnya kandungan limbah filter puntung rokok dalam pembuatan beton.
J J J U U U R R R N N N A A A L L L M M M A A A H H H A A A S S S I I I S S S W W W A A A P P P T T T K K K P P P A A A R R R E E E N N N T T T A A A S S S V V V o o o l l l 7 7 7 N N N o o o . . . 1 1 1 J J J a a a n n n - - - J J J u u u n n n i i i 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1 1 1
Tabel 2. Kategori Campuran Beton Kategori Definisi Paper Penelitian Jumlah 0%, 0,21%, 0,313%, 0,417%, 0,52%, 0,63%,
0,83%
Ukuran cetakan berbentuk kotak berukuran 10 cm x 10 cm x 10 cm, dengan jumah sampel 21 dengan masing masing campuran 3 sampel. (Luo, dkk., 2019), 1 10,3 % Ukuran cetakan berbentuk kotak berukuran 15 cm x 15 cm x 15 cm, dengan jumah sampel 5 (Agata, dkk,, 2019) 1 0%, 0,1%, 0,25% Ketebalan balok 60 mm sampai 50 mm (Shruti, dkk., 2018) 1 0,13%, 0,11% Ukuran cetakan berbentuk kotak berukuran 15
cm  x  15  cm  x  15  cm,  dengan  jumah  sampel  4 dan Ukuran cetakan berbentuk balok
berukuran  15  cm  x  10  cm  x  10  cm,  dengan jumah sampel 2 (Richardson, Alan. 2012) 1
Sumber: Data Olahan (2021)

## RQ3: Mutu Beton
Rumusan  masalah  RQ3  mengenai  tentang  mutu  beton  yang  dihasilkan  oleh  campuran  limbah  filter puntung rokok. Tabel 3 menunjukan pengelompokan mutu beton.
Dalam  hasil  ekstraksi  ditemukan  bahwa  dari  4  literatur  memiliki  perbedaan  dalam  mutu  beton  dari campuran limbah filter puntung rokok pada pembuatan beton. Pada literatur pertama dengan penulis Luo, dkk. (2019)  mendapatkan  nilai  kuat  tekan  tertinggi  29,27MPa  dengan  kandungan    0,21%.  Pada  literatur  kedua dengan  penulis  Agata,  dkk.  (2019)  mendapatkan  nilai  kuat  tekan  9,85  MPa  dengan  kandungan  10,3  %.  Pada literatur  ketiga  dengan  penulis  Shruti,  dkk.  (2018)  mendapatkan  nilai  kuat  tekan  tertinggi  29,6MPa  dengan kandungan  0,1%.  Pada  literatur  ke  empat  dengan  penulis  Richardson,  Alan  (2012)  mendapatkan  nilai  kuat tekan 38 MPa dengan kandungan 0,13%. Hasil penelitian dari RQ3 ini menunjukan bahwa hasil pengujian kuat tekan  beton  dengan  mengganti  agregat  kasar  dengan  limbah  puntung  rokok  setelah  beton  28  hari  memiliki rata-rata yang  berbeda,  untuk  nilai  kuat  tekan  beton  dengan campuran limbah  puntung rokok  fillter  tertinggi adalah 38 MPa dengan 0,13% kandungan limbah filter puntung rokok.
Tabel 3. Kategori Mutu Beton Kategori Definisi Paper Penelitian Jumlah 29,27MPa, 27,47MPa, 26,8MPa,
24,67MPa,
22,03MPa, 21,47MPa Hasil pengujian kuat tekan beton dengan mengganti  agregat  kasar  dengan  limbah puntung  rokok  setelah  beton  28  hari memiliki  rata-rata  yang  berbeda,  untuk nilai kuat tekan beton dengan campuran limbah  puntung  rokok  fillter  tertinggi adalah  29,27  MPa  dengan  0,21% kandungan limbah filter puntung rokok. (Luo, dkk., 2019), 1 9,85 MPa Hasil pengujian kuat tekan beton dengan penggantian  agregat  kasar  dengan limbah  puntung  rokok  fillter  pada  umur beton  28  hari  memiliki  rata-rata  yang berbeda,  untuk  nilai  kuat  tekan  beton dengan  campuran  agregat  kasar  limbah
(Agata, dkk., 2019) 1
J J J U U U R R R N N N A A A L L L M M M A A A H H H A A A S S S I I I S S S W W W A A A P P P T T T K K K P P P A A A R R R E E E N N N T T T A A A S S S V V V o o o l l l 7 7 7 N N N o o o . . . 1 1 1 J J J a a a n n n - - - J J J u u u n n n i i i 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1 1 1
DOI: 10.37304/parentas.v7i1.2457 puntung  rokok  hanya  mencapai  9,85
MPa  dengan  kandungan  10,3%  limbah filter puntung rokok. 29,6MPa, 26,6MPa, Hasil pengujian kuat tekan beton dengan mengganti  agregat  kasar  dengan  limbah puntung  rokok  setelah  beton  28  hari memiliki  rata-rata  yang  berbeda,  untuk nilai kuat tekan beton dengan campuran limbah  puntung  rokok  fillter  tertinggi adalah 29,6 MPa dengan 0,1% kandungan limbah filter puntung rokok. (Shruti, dkk., 2018) 1 38 MPa Hasil pengujian kuat tekan beton dengan penggantian  agregat  kasar  dengan limbah  puntung  rokok  fillter  pada  umur beton  28  hari  memiliki  rata-rata  untuk nilai kuat tekan beton dengan campuran agregat  kasar  limbah  puntung  rokok hanya  mencapai  38  MPa  dengan kandungan  0,13%  limbah  filter  puntung rokok. (Richardson, Alan. 2012) 1
Sumber: Data Olahan (2021)

## RQ4: Tipe Beton Struktur
Rumusan  masalah  RQ4  mengenai  tentang  tipe  beton  struktur  yang  menggunakan  campuran  limbah filter puntung rokok. Tabel 4 menunjukan pengelompokan macam-macam beton.
Dari  Tabel  4  terlihat  bawah  beton  struktural  merupakan  kategori  tipe  beton  struktur  tertinggi  dalam penelitian.  Hal  ini  menunjukan  kebanyakan  peneltian  saat  ini  lebih  tertarik  di  tipe  beton  struktur  dibanding beton  non  struktural.  Selanjutnya, beton  non  struktural menjadi  tipe  beton  struktur  yang  digunakan  dalam  1 literatur.  Kesimpulan  dari  RQ4  menunjukan  bahwa  penelitian  yang  banyak  diminati  untuk  studi  kasus  beton yang  menggunakan  campuran  limbah  filter  puntung  rokok  pada  10  tahun  terakhir  adalah  tentang  beton struktural.
Tabel 4. Kategori Tipe Beton Struktur Kategori Definisi Paper Penelitian Jumlah Beton struktural dengan  mutu  beton sedang 20 - 40 MPa dan K250 - K400 Beton  struktural  adalah  jenis  beton yang  mengandung  komponen  besi cor dalam
suatu campuran pengecoran,  beton  struktural  juga termasuk pekerjaan besi dan
pengecoran beton. Sedangkan pekerjaan  lain  yang  sering  dikaitkan dengan  pekerjaan  beton  adalah pekerjaan  persiapan  struktur  baja, pekerjaan penutupan beton,
pekerjaan  finishing  beton,  pekerjaan pondasi  beton,  pekerjaan  pasangan (Luo,  dkk.,  2019),  (Shruti, dkk.,  2018),  (Richardson, Alan. 2012) 3
J J J U U U R R R N N N A A A L L L M M M A A A H H H A A A S S S I I I S S S W W W A A A P P P T T T K K K P P P A A A R R R E E E N N N T T T A A A S S S V V V o o o l l l 7 7 7 N N N o o o . . . 1 1 1 J J J a a a n n n - - - J J J u u u n n n i i i 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1 1 1
bata dan lain sebagainya.
Beton  non  struktural dengan  mutu  beton rendah <20 MPa dan K- B0 (Nol) Beton  non  struktural  merupakan pekerjaan  pengecoran  beton  yang tidak  secara  langsung  mengandung elemen  struktur,  termasuk  besi sebagai bahan penguat beton cor. (Agata, dkk., 2019) 1

## Sumber: Data Olahan (2021)

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan membuat peta penelitian dalam  literatur  yang  membahas  limbah  filter  puntung  rokok  sebagai  agregat  kasar  dalam  pembuatan  beton menggunakan  metode  systematic  literature  review  maka  dapat  dilihat  hasil  dari  penelitian  tersebut  pada Gambar 4.2. Peta riset penelitian yang dihasilkan menunjukkan bahwa:
1. Dari 4 litaretur yang di analisis diperoleh 2 macam beton yang dibuat dengan menggunakan limbah filter puntung rokok yaitu beton normal dan beton ringan.
2. Beton normal menjadi beton yang paling banyak di gunakan dalam literatur yang di analisis. Selanjutnya beton ringan yang hanya 1 literatur yang menggunakan limbah filter puntung rokok.
3. Dari ke 4 literatur diperoleh nilai kuat tekan dengan campuran agregat kasar limbah filter puntung rokok yaitu hanya mencapai nilai tertinggi sebesar 38 MPa dengan campuran 0,13 %. Mutu yang didapat adalah mutu  sedang  dengan  maksimal  K  387,492  dengan  tipe  beton  struktural  dan  mutu  rendah  dengan  K  B0 dengan tipe beton non struktural.

## SARAN
Masukan  yang  penulis  berikan  kepada  siapapun  yang  akan  melakukan  penelitian  adalah  penelitian pemetaan limbah filter puntung rokok sebagai agregat kasar pembuatan beton sebaiknya:
1. Digital  library yang  digunakan  untuk  mendapatkan  literatur  tidak  hanya  dibatasi  dengan Google Scholar,  EBSCO,  Sciendirect,  Elsiver ,dan Researchgate sehingga  dokumen  yang  didapat  bisa  semakin beragam.
2. Research question dapat ditambah untuk memperluas hasil pemetaan dan akan menghasilkan lebaih banyak  pengetahuan  mengenai  pemanfaatan  limbah  filter  puntung  rokok  sebagai  agregat  kasar sebagai pembuatan beton.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Cahyadi,  Wahyu  D.  2012.  Studi  Kuat  Tekan  Beton  Normal  Mutu  Rendah  yang  Mengandung  Abu  Sekam Padi (RHA) dan Limbah Adukan Beton (CSW). Laporan Akhir: Universitas Indonesia.
[2]  Candra,  et  al.  2019. Pemanfaatan Limbah Puntung Rokok Filter  Sebagai  Bahan  Campuran  Beton  Ringan. UkaRsT. 3 (1):76-85.
[3]  Citation: Richardson, Alan (2012) Cigarette filter material and polypropylene fibres in concrete to control drying  shrinkage.  In:  8th  International  Conference:  Concrete  in  the  Low  Carbon  Era,  9-11  July  2012, Dundee, Scotland.
[4]  Lian, T., & Dorotheo, U. (2018). The Tobacco Contrl Atlas ASEAN Region. Bangkok: Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA).
[5]  Luo,  T.,  Zhang,  Z.,  Zhang,  J.,  Sun,  C.,  &  Yanjun,  J.  (2019).  Experimental  Study  on  Uniaxial  Compressive Strength of Concrete Incorporated with Cigarette Butts. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 233, 052030.
J J J U U U R R R N N N A A A L L L M M M A A A H H H A A A S S S I I I S S S W W W A A A P P P T T T K K K P P P A A A R R R E E E N N N T T T A A A S S S V V V o o o l l l 7 7 7 N N N o o o . . . 1 1 1 J J J a a a n n n - - - J J J u u u n n n i i i 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1 1 1
DOI: 10.37304/parentas.v7i1.2457
[6]  Wahono,  Romi  Satria.  2015.  A  Systematic  Literature  Review  of  Software  Defect  Prediction:  Research Trends,  Datasets,  Methods  and  Frameworks.  Journal  of  Software  Engineering  1  (1):  1–16. https://doi.org/2356-3974
[6]  Mohajerani  A,  Kadir  A  A,  Larobina  L.  2016.  A  practical  proposal  for  solving  the  world’s  cigarette  butt problem: Recycling in fired clay bricks. Waste Management, 52:228-244
[7]  Mohajerani  A,  Tanriverdi  Y,  Bao  T  N,  et  al.  2017.  Physico-mechanical  properties  of  asphalt  concrete incorporated with encapsulated cigarette butts[J].
[8]  Muhammad  Waqar  Ashraf.2012.  Levels  of  Heavy  Metals  in  Popular  Cigarette  Brands  and  Exposure  to These Metals via Smoking. The Scientific World Journal, Article ID 729430
[9]  Badan  Standarisasi  Nasional.  (2002).  SNI  03-2847-2002.  Tata  cara  perhitungan  struktur  beton  untuk bangunan gedung. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.